स्ट्रोंटियम टाइटेनेट

स्ट्रोंटियम टाइटेनेट स्ट्रोंटियम और टाइटेनियम का एक ऑक्साइड है जिसका रासायनिक सूत्र स्ट्रोंटियमटिटेनियमऑक्सीजन है।3. कमरे के तापमान पर, यह पेरोव्स्काइट (संरचना) संरचना के साथ एक सेंट्रोसिमेट्रिक पैराइलेक्ट्रिसिटी सामग्री है। कम तापमान पर यह बहुत बड़े ढांकता हुआ स्थिरांक ~10 के साथ फेरोइलेक्ट्रिसिटी चरण संक्रमण तक पहुंचता है4लेकिन क्वांटम उतार-चढ़ाव के परिणामस्वरूप मापे गए न्यूनतम तापमान तक पैराइलेक्ट्रिकिटी बनी रहती है, जिससे यह क्वांटम पैराइलेक्ट्रिक बन जाता है। लंबे समय तक यह माना जाता था कि यह पूरी तरह से कृत्रिम सामग्री है, 1982 तक जब इसके प्राकृतिक समकक्ष - साइबेरिया में खोजा गया और इसे टौसोनाइट नाम दिया गया - को अंतर्राष्ट्रीय खनिज संघ द्वारा मान्यता दी गई। टौसोनाइट प्रकृति में एक अत्यंत दुर्लभ खनिज है, जो बहुत छोटे क्रिस्टल के रूप में होता है। इसका सबसे महत्वपूर्ण अनुप्रयोग इसके संश्लेषित रूप में हुआ है, जिसमें इसे कभी-कभी हीरे के सिमुलेंट के रूप में, सटीक प्रकाशिकी में, वैरिस्टर में और उन्नत सिरेमिक में पाया जाता है।

टौसोनाइट नाम रूसी भू-रसायनज्ञ लेव व्लादिमीरोविच टौसन (1917-1989) के सम्मान में दिया गया था। सिंथेटिक उत्पाद के अप्रयुक्त व्यापार नामों में स्ट्रोंटियम मेसोटिनेट, डायजेम और मार्वेलाइट शामिल हैं। इस उत्पाद को वर्तमान में फैबुलाइट नाम से आभूषणों में उपयोग के लिए विपणन किया जा रहा है। अपने प्रकार के इलाके के अलावा, प्राकृतिक टौसोनाइट सरंबी पहाड़ी, कॉन्सेप्सियन विभाग (पराग्वे)|कॉन्सेप्सिओन विभाग, परागुआ  में भी पाया जाता है; और जापान के होंशू में कोटाकी नदी के किनारे।

गुण
SrTiO3 इसमें 3.25 eV का अप्रत्यक्ष ऊर्जा अंतराल और 3.75 eV का प्रत्यक्ष गैप है अर्धचालकों की विशिष्ट श्रेणी में। सिंथेटिक स्ट्रोंटियम टाइटेनेट में कमरे के तापमान और कम विद्युत क्षेत्र पर बहुत बड़ा ढांकता हुआ स्थिरांक (300) होता है। इसकी विशिष्ट प्रतिरोधकता 10 से अधिक हैबहुत शुद्ध क्रिस्टल के लिए 9 Ω-सेमी. इसका उपयोग हाई-वोल्टेज कैपेसिटर में भी किया जाता है। डोपिंग द्वारा मोबाइल चार्ज वाहक का परिचय फ़र्मी तरल की ओर ले जाता है | फ़र्मी-तरल धात्विक व्यवहार पहले से ही बहुत कम चार्ज वाहक घनत्व पर होता है। उच्च इलेक्ट्रॉन घनत्व पर स्ट्रोंटियम टाइटेनेट 0.35 K से नीचे अतिचालकता बन जाता है और यह पहला इन्सुलेटर और ऑक्साइड था जिसे अतिचालक पाया गया था। स्ट्रोंटियम टाइटेनेट हीरे की तुलना में अधिक सघन (प्राकृतिक के लिए विशिष्ट गुरुत्व 4.88, सिंथेटिक के लिए 5.13) और अधिक नरम (सिंथेटिक के लिए खनिज कठोरता का मोह स्केल 5.5, प्राकृतिक के लिए 6-6.5) दोनों है। इसका क्रिस्टल प्रणाली   घन क्रिस्टल प्रणाली  है और इसका अपवर्तक सूचकांक (2.410-सोडियम प्रकाश द्वारा मापा गया, 589.3 एनएम) लगभग हीरे के समान है (2.417 पर), लेकिन फैलाव (प्रकाशिकी) (आग के लिए जिम्मेदार ऑप्टिकल संपत्ति) स्ट्रोंटियम टाइटेनेट का कटा हुआ रत्न) 0.190 (बी-जी अंतराल) पर हीरे का 4.3 गुना है। इसके परिणामस्वरूप YAG, गैडोलीनियम एल्यूमिनियम गार्नेट, गैडोलिनियम गैलियम गार्नेट, घनाकार गोमेदातु और  moissanite  जैसे हीरे और हीरे के सिमुलेंट्स की तुलना में आग का चौंकाने वाला प्रदर्शन होता है।

सिंथेटिक्स आमतौर पर पारदर्शी और रंगहीन होते हैं, लेकिन लाल, पीला, भूरा और नीला रंग देने के लिए कुछ दुर्लभ पृथ्वी तत्व या संक्रमण धातुओं के साथ मिलाया जा सकता है। प्राकृतिक टौसोनाइट आमतौर पर पारभासी से लेकर अपारदर्शी, लाल भूरे, गहरे लाल या भूरे रंग के होते हैं। दोनों में अदम्य (हीरे जैसी) चमक (खनिज विज्ञान) है। स्ट्रोंटियम टाइटेनेट को शंखभंग के साथ बेहद भंगुर माना जाता है; प्राकृतिक सामग्री क्रिस्टल आदत में घन या अष्टफलकीय होती है और खनिज # धारियाँ भूरे रंग की होती हैं। एक हाथ से पकड़े जाने वाले (प्रत्यक्ष दृष्टि) स्पेक्ट्रोस्कोप के माध्यम से, डोप्ड सिंथेटिक्स डोप किए गए पत्थरों के विशिष्ट समृद्ध अवशोषण स्पेक्ट्रम को प्रदर्शित करेगा। सिंथेटिक सामग्री का गलनांक ca. होता है। 2080°C (3776°F) और हाइड्रोफ्लुओरिक अम्ल द्वारा आसानी से हमला किया जाता है। बेहद कम ऑक्सीजन आंशिक दबाव के तहत, स्ट्रोंटियम टाइटेनेट पिघलने वाले तापमान से काफी नीचे स्ट्रोंटियम के असंगत उर्ध्वपातन (चरण संक्रमण) के माध्यम से विघटित हो जाता है। 105 K से कम तापमान पर, इसकी घन संरचना चतुष्कोणीय में बदल जाती है। इसके मोनोक्रिस्टल का उपयोग ऑप्टिकल विंडो और उच्च गुणवत्ता वाले स्पटर जमाव लक्ष्य के रूप में किया जा सकता है।

SrTiO3 उच्च तापमान वाले सुपरकंडक्टर्स और कई ऑक्साइड-आधारित पतली फिल्मों के एपिटैक्सियल विकास के लिए एक उत्कृष्ट सब्सट्रेट है। यह विशेष रूप से लैंथेनम एल्युमिनेट-स्ट्रोंटियम टाइटेनेट इंटरफ़ेस के विकास के लिए सब्सट्रेट के रूप में जाना जाता है। नाइओबियम के साथ स्ट्रोंटियम टाइटेनेट को मिलाने से यह विद्युत प्रवाहकीय बन जाता है, जो पेरोव्स्काइट (संरचना) ऑक्साइड के विकास के लिए व्यावसायिक रूप से उपलब्ध एकमात्र प्रवाहकीय एकल क्रिस्टल सब्सट्रेट्स में से एक है। 3.905Å का इसका थोक जाली पैरामीटर इसे दुर्लभ-पृथ्वी मैंगनीज, टाइटेनेट्स, लैंथेनम एल्यूमिनेट (LaAlO) सहित कई अन्य ऑक्साइड के विकास के लिए सब्सट्रेट के रूप में उपयुक्त बनाता है।3), स्ट्रोंटियम रूथेनेट (SrRuO3) गंभीर प्रयास। SrTiO में ऑक्सीजन रिक्ति दोष काफी आम है3 क्रिस्टल और पतली फिल्में। ऑक्सीजन रिक्तियां सामग्री के चालन बैंड में मुक्त इलेक्ट्रॉनों को प्रेरित करती हैं, जिससे यह अधिक प्रवाहकीय और अपारदर्शी बन जाती है। ये रिक्तियां कम करने वाली स्थितियों के संपर्क के कारण हो सकती हैं, जैसे ऊंचे तापमान पर उच्च वैक्यूम।

उच्च गुणवत्ता, एपिटैक्सियल SrTiO3 [[सिलिकॉन डाइऑक्साइड]] बनाए बिना भी परतों को सिलिकॉन पर उगाया जा सकता है, जिससे SrTiO बनता है3 एक वैकल्पिक गेट ढांकता हुआ सामग्री। यह सिलिकॉन पर अन्य पतली फिल्म पेरोव्स्काइट ऑक्साइड के एकीकरण को भी सक्षम बनाता है। SrTiO3 यह दिखाया गया है कि इसमें लगातार फोटोकंडक्टिविटी होती है, जहां क्रिस्टल को प्रकाश में लाने से इसकी विद्युत चालकता परिमाण के 2 ऑर्डर से अधिक बढ़ जाएगी। प्रकाश बंद होने के बाद, बढ़ी हुई चालकता नगण्य क्षय के साथ कई दिनों तक बनी रहती है। SrTiO के महत्वपूर्ण आयनिक यौगिक और इलेक्ट्रॉनिक विद्युत चालक के कारण3, यह मिश्रित कंडक्टर के रूप में उपयोग करने के लिए शक्तिशाली है।

संश्लेषण
सिंथेटिक स्ट्रोंटियम टाइनेट  1940 के दशक के अंत और 1950 के दशक की शुरुआत में पेटेंट कराए गए कई टाइटेनेट्स में से एक था; अन्य टाइटैनेट में बेरियम टाइटेनेट और कैल्शियम टाइटेनेट शामिल थे। अनुसंधान मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में नेशनल लीड कंपनी (बाद में इसका नाम बदलकर एनएल इंडस्ट्रीज) में लियोन मर्कर और लैंगट्री ई. लिंड द्वारा किया गया था। मर्कर और लिंड ने पहली बार 10 फरवरी, 1953 को विकास प्रक्रिया का पेटेंट कराया; बाद में अगले चार वर्षों में कई शोधन का पेटेंट कराया गया, जैसे कि फ़ीड पाउडर में संशोधन और रंग डोपेंट को शामिल करना।

बुनियादी वर्न्यूइल प्रक्रिया (जिसे फ्लेम-फ़्यूज़न भी कहा जाता है) में संशोधन विकास की पसंदीदा विधि है। एक उल्टे ऑक्सी-हाइड्रोजन ब्लोपाइप (उपकरण) का उपयोग किया जाता है, जिसमें ऑक्सीजन के साथ मिश्रित फ़ीड पाउडर को सामान्य तरीके से ब्लोपाइप के माध्यम से सावधानीपूर्वक खिलाया जाता है, लेकिन ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए एक तीसरे पाइप को शामिल किया जाता है - जिससे एक ट्राइकोन बर्नर बनता है। स्ट्रोंटियम टाइटेनेट के सफल निर्माण के लिए अतिरिक्त ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जो अन्यथा टाइटेनियम घटक के कारण पूरी तरह से ऑक्सीकरण करने में विफल हो जाएगी। अनुपात सीए है. ऑक्सीजन की प्रत्येक मात्रा के लिए 1.5 मात्रा हाइड्रोजन। अत्यधिक शुद्ध फ़ीड पाउडर पहले टिटानिल डबल ऑक्सालेट नमक (रसायन विज्ञान) (SrTiO (कार्बन) का उत्पादन करके प्राप्त किया जाता है2O4)2) स्ट्रोंटियम क्लोराइड (एसआरक्लोरीन) पर प्रतिक्रिया करके2) और ओकसेलिक अम्ल ((COOहाइड्रोजन)2) टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड (TiCl.) के साथ4). क्लोराइड को पूरी तरह से खत्म करने के लिए नमक को धोया जाता है, मुक्त-प्रवाहित दानेदार बनाने के लिए 1000 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है आवश्यक संरचना का पाउडर, और फिर इसे पीसकर छान लिया जाता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सभी कणों का आकार 0.2-0.5 माइक्रोमीटर के बीच है।

फ़ीड पाउडर ऑक्सीहाइड्रोजन ज्वाला के माध्यम से गिरता है, पिघलता है, और नीचे एक घूर्णन और धीरे-धीरे उतरते हुए आसन पर गिरता है। लौ के नीचे इसके शीर्ष को इष्टतम स्थिति में रखने के लिए कुरसी की ऊंचाई को लगातार समायोजित किया जाता है, और कई घंटों में पिघला हुआ पाउडर ठंडा हो जाता है और एकल पेडुंकुलेटेड नाशपाती या बाउल (क्रिस्टल) क्रिस्टल बनाने के बौले (क्रिस्टल)ीकृत हो जाता है। यह गुलदस्ता आमतौर पर 2.5 सेंटीमीटर व्यास और 10 सेंटीमीटर लंबा से बड़ा नहीं होता है; शुरुआत में यह एक अपारदर्शी काला रंग है, जिसके लिए क्रिस्टल को रंगहीन बनाने और तनाव (रसायन विज्ञान) से राहत देने के लिए ऑक्सीकरण वातावरण में आगे एनीलिंग (धातुकर्म) की आवश्यकता होती है। यह 12 घंटों के लिए 1000°C से अधिक पर किया जाता है। SrTiO की पतली फिल्में3 स्पंदित लेजर जमाव, आणविक किरण एपिटेक्सी, स्पटर जमाव और परमाणु परत जमाव सहित विभिन्न तरीकों से एपिटैक्सियल रूप से उगाया जा सकता है। अधिकांश पतली फिल्मों की तरह, विभिन्न विकास विधियों के परिणामस्वरूप काफी भिन्न दोष और अशुद्धता घनत्व और क्रिस्टलीय गुणवत्ता हो सकती है, जिसके परिणामस्वरूप इलेक्ट्रॉनिक और ऑप्टिकल गुणों में बड़ी भिन्नता हो सकती है।

हीरे के सिमुलेंट के रूप में उपयोग करें
इसकी घन संरचना और उच्च फैलाव ने एक बार सिंथेटिक स्ट्रोंटियम टाइटेनेट को हीरे के सिमुलेंट के लिए एक प्रमुख उम्मीदवार बना दिया था। शुरुआत c. 1955, इस एकमात्र उद्देश्य के लिए बड़ी मात्रा में स्ट्रोंटियम टाइटेनेट का निर्माण किया गया था। स्ट्रोंटियम टाइटेनेट उस समय सिंथेटिक रूटाइल (टाइटेनिया) के साथ प्रतिस्पर्धा में था, और बाद की सामग्री में निहित दुर्भाग्यपूर्ण पीले रंग की कमी और मजबूत द्विअर्थीपन की कमी का फायदा था। हालांकि यह नरम था, लेकिन समानता में यह हीरे के काफी करीब था। अंततः, हालांकि, दोनों ही अनुपयोगी हो जाएंगे, बेहतर सिमुलेंट के निर्माण पर ग्रहण लग जाएगा: पहले येट्रियम एल्यूमीनियम गार्नेट (YAG) द्वारा और उसके तुरंत बाद गैडोलीनियम गैलियम गार्नेट (GGG) द्वारा; और अंतत: हीरे जैसी समानता और लागत-प्रभावशीलता के मामले में (आज तक) अंतिम अनुकरणकर्ता, घनाकार गोमेदातु पुराना होने के बावजूद, स्ट्रोंटियम टाइटेनेट अभी भी निर्मित होता है और समय-समय पर आभूषणों में इसका उपयोग किया जाता है। यह हीरे के सबसे महंगे सिमुलेंट्स में से एक है, और इसकी दुर्लभता के कारण संग्राहक बड़े यानी 2 कैरेट (इकाई)  (400 मिलीग्राम) नमूनों के लिए प्रीमियम का भुगतान कर सकते हैं। हीरे के सिमुलेंट के रूप में, स्ट्रोंटियम टाइटेनेट सबसे अधिक भ्रामक होता है जब इसे मेली यानी <0.20 कैरेट (40 मिलीग्राम) पत्थरों के साथ मिलाया जाता है और जब इसे मिश्रित या डबल पत्थर के लिए आधार सामग्री के रूप में उपयोग किया जाता है (उदाहरण के लिए, ताज या शीर्ष के रूप में सिंथेटिक  कोरन्डम  के साथ) पत्थर का) माइक्रोस्कोप के तहत, जेमोलॉजी हीरे से स्ट्रोंटियम टाइटेनेट को उसकी कोमलता से अलग करती है - सतह के घर्षण से प्रकट होती है - और अतिरिक्त फैलाव (प्रशिक्षित आंख तक), और कभी-कभी गैस के बुलबुले जो संश्लेषण के अवशेष होते हैं। डबललेट्स का पता कमरबंद (पत्थर की कमर) पर एक जोड़ रेखा और बंधन के बिंदु पर पत्थर के भीतर दिखाई देने वाले चपटे हवा के बुलबुले या गोंद से लगाया जा सकता है।

रेडियोआइसोटोप थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर में उपयोग
इसके उच्च गलनांक और पानी में अघुलनशील होने के कारण, स्ट्रोंटियम टाइटेनेट का उपयोग यूएस सेंटिनल और सोवियत बीटा-एम श्रृंखला जैसे रेडियोआइसोटोप थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर (आरटीजी) में स्ट्रोंटियम-90 युक्त सामग्री के रूप में किया गया है। चूँकि स्ट्रोंटियम-90 में उच्च विखंडन उत्पाद की उपज होती है और इसे खर्च किए गए परमाणु ईंधन से आसानी से निकाला जाता है, सिद्धांत रूप में एसआर-90 आधारित आरटीजी का उत्पादन प्लूटोनियम-238 या अन्य रेडियोन्यूक्लाइड पर आधारित उन लोगों की तुलना में सस्ता किया जा सकता है जिन्हें समर्पित सुविधाओं में उत्पादित किया जाना है। हालाँकि, कम बिजली घनत्व (~0.45W) के कारणthermal प्रति ग्राम स्ट्रोंटियम-90-टाइटेनेट) और आधा जीवन, अंतरिक्ष आधारित अनुप्रयोग, जो कम वजन, उच्च विश्वसनीयता और दीर्घायु पर विशेष प्रीमियम लगाते हैं, प्लूटोनियम-238 को पसंद करते हैं। इस बीच अनाथ स्रोतों पर चिंता और सौर पैनलों, छोटे पवन टर्बाइनों, रासायनिक बैटरी भंडारण और अन्य ग्रिड बंद करें बिजली समाधानों की घटती कीमत और बढ़ती उपलब्धता के कारण आरटीजी के स्थलीय ऑफ-ग्रिड अनुप्रयोगों को बड़े पैमाने पर चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर दिया गया है।

ठोस ऑक्साइड ईंधन कोशिकाओं में उपयोग
स्ट्रोंटियम टाइटेनेट की मिश्रित चालकता ने ठोस ऑक्साइड ईंधन कोशिकाओं (एसओएफसी) में उपयोग के लिए ध्यान आकर्षित किया है। यह इलेक्ट्रॉनिक और आयनिक दोनों चालकता प्रदर्शित करता है जो एसओएफसी इलेक्ट्रोड के लिए उपयोगी है क्योंकि सामग्री में गैस और ऑक्सीजन आयनों और सेल के दोनों तरफ इलेक्ट्रॉनों का आदान-प्रदान होता है।


 * (एनोड)
 * (कैथोड)

ईंधन सेल के विभिन्न पक्षों पर उपयोग के लिए स्ट्रोंटियम टाइटेनेट को विभिन्न सामग्रियों के साथ मिलाया जाता है। ईंधन पक्ष (एनोड) पर, जहां पहली प्रतिक्रिया होती है, इसे अक्सर लैंथेनम के साथ मिलाकर लैंथेनम-डॉप्ड स्ट्रोंटियम टाइटेनेट (एलएसटी) बनाया जाता है। इस मामले में, ए-साइट, या यूनिट सेल में स्थिति जहां स्ट्रोंटियम आमतौर पर बैठता है, कभी-कभी लैंथेनम से भर जाता है, इससे सामग्री इलेक्ट्रॉनिक चालकता सहित एन-प्रकार अर्धचालक गुणों को प्रदर्शित करने का कारण बनती है। यह ऑक्सीजन रिक्तियों के लिए पेरोवियन संरचना सहिष्णुता के कारण ऑक्सीजन आयन चालन को भी दर्शाता है। इस सामग्री में सामान्य इलेक्ट्रोलाइट येट्रिया-स्थिर ज़िरकोनिया (YSZ) के समान थर्मल विस्तार होता है, ईंधन सेल इलेक्ट्रोड पर होने वाली प्रतिक्रियाओं के दौरान रासायनिक स्थिरता होती है, और SOFC ऑपरेटिंग परिस्थितियों में 360 S/cm तक की इलेक्ट्रॉनिक चालकता होती है। इन एलएसटी का एक अन्य प्रमुख लाभ यह है कि यह सल्फर विषाक्तता के प्रति प्रतिरोध दर्शाता है, जो वर्तमान में उपयोग किए जाने वाले निकल-सिरेमिक (तरीके से सर्मेट cermet) एनोड के साथ एक समस्या है। एक अन्य संबंधित यौगिक स्ट्रोंटियम टाइटेनियम फेराइट (एसटीएफ) है जिसका उपयोग एसओएफसी में कैथोड (ऑक्सीजन-साइड) सामग्री के रूप में किया जाता है। यह सामग्री मिश्रित कंडक्टर को भी दिखाती है जो महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका मतलब है कि कैथोड पर होने वाली कमी प्रतिक्रिया एक व्यापक क्षेत्र में हो सकती है। बी-साइट पर कोबाल्ट (टाइटेनियम की जगह) के साथ-साथ लोहे को जोड़कर इस सामग्री का निर्माण करते हुए, हमारे पास सामग्री एसटीएफसी, या कोबाल्ट-प्रतिस्थापित एसटीफ़सी है, जो कैथोड सामग्री के रूप में उल्लेखनीय स्थिरता के साथ-साथ अन्य सामान्य की तुलना में कम ध्रुवीकरण प्रतिरोध दिखाती है। कैथोड सामग्री जैसे लैंथेनम स्ट्रोंटियम कोबाल्ट फेराइट। इन कैथोडों में दुर्लभ-पृथ्वी तत्व नहीं होने का भी लाभ है जो उन्हें कई विकल्पों की तुलना में सस्ता बनाता है।

यह भी देखें

 * कैल्शियम कॉपर टाइटेनेट

बाहरी संबंध

 * An electron micrograph of strontium titanate, as artwork entitled "Strontium" at the DeYoung Museum in San Francisco